2.実験方法
 サブミクロンサイズのアモルファスFe-B微粒子を水溶液還元反応法により合成した．微粒子合成には，Fe系反応液とB系還元剤溶液を用いた．Fe系反応液は，硫酸鉄(II)七水和（FeSO4・7H2O，純度98.0%以上），塩化アンモニウム（NH4Cl，純度98.5%）およびクエン酸三ナトリウム二水和物（C6H5Na3O7・2H2O，純度99.0%）を精製水に溶解させ，水酸化ナトリウム（NaOH，純度97.0%以上）水溶液によってpHを9に調整したものである．B系還元剤溶液は，水素化ホウ素ナトリウム（NaBH4，純度92.0%以上）を精製水に溶解したものである．ここで，溶液中のFeおよびBのモル濃度比については，Fe：B＝3：1となるように調整した．Fe系反応液中にB系還元剤溶液を滴下し，析出した生成物を精製水およびエタノールで洗浄することでFe-B微粒子を得た．得られたFe-B微粒子のFeおよびB元素の質量分率を誘導結合プラズマ質量分析法（Inductively Coupled Plasm：ICP）により評価した結果，Bが30at.%程度入っていることを確認した．得られたFe-B微粒子は，赤外線熱処理炉を用いて，Ar雰囲気中で400℃，1分間の熱処理を施した．なお，加熱速度は，50－400 ℃/minの範囲で変化させた．合成したFe-B微粒子の形状に関しては，走査型電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope：SEM）を，微粒子の構造に関してはX線回折装置（X-ray diffractometer：XRD）を用いて評価した．また，粒子の結晶化温度に関しては，示差走査熱量測定（Differential Scanning Calorimetry：DSC）を用いて評価した．なお，測定時の加熱速度は200℃/hとした．その磁気特性に関しては，振動試料型磁力計（Vibrating Sample Magnetometer：VSM）および，短絡型マイクロストリップ線路とベクトルネットワークアナライザ（Vector Network Analyzer：VNA）を組み合わせた複素透磁率測定法を用いて評価した．なお，複素透磁率の評価では，微粒子を樹脂中に分散させて作製したコンポジット材を用いた．なお，コンポジット材は，Fe-B微粒子の重量充填率が80wt.%となるように調整したスラリーをフィルムに塗布し，乾燥させた後，5MPa，120℃で 1分間圧力を加えて作製した．

カテゴリ: 物理
質問: 示差走査熱量測定時の加熱速度は平均で約何℃/min(小数第一位)ですか？
回答: 示差走査熱量測定時の加熱速度は200℃/hなので、200÷60≒3.3より、約3.3℃/minです。

カテゴリ: 物理
質問: 水溶液中のFeの濃度が15mol/Lのとき、Bの濃度は何mol/Lですか？
回答: 水溶液中のモル濃度比はFe：B＝3：1なので、B=(15×1)/3=5より、Bの濃度は5mol/Lです。